1. 



II. 



(43) 



Nous avons préparé des échantillons dont nous donnons ci-après les ana- 

 lyses, suivies de l'état magnétique à la température ordinaire -+- i5°, dans 

 la neige carbonique — 78", et pour quelques-uns dans l'air liquide 

 — 188" (').Pour plus de clarté, nous groupons les teneurs en nickel voi- 

 sines. Dans chaque groupe, nous classons les échantillons par ordre de 

 teneur en carbone : 



111. 



IV. 

 V. 



» L'examen du Tableau (^) nous amène aux conclusions qui suivent: 

 » i" La position du point de transformation magnétique ne dépend pas 



exclusivement de la teneur en nickel; dans chaque groupe, les points de 



transformation sont répartis sur l'échelle des températures entre des limites 



éloignées de plusieurs centaines de degrés. 



» 2° Dans chaque groupe, le point de transformation peut être abaissé 



par des additions de carbone et de manganèse, ce qui permet d'obtenir 



(') C'est à la grande obligeance de M. d'Arsonval que nous devons d'avoir pu donner 

 à nos expériences l'extension très intéressante dont les résultats sont consignés dans la 

 dernière colonne du Tableau, Nous lui en exprimons notre vive gratitude. 



(^) M. Osmond, poursuivant ses remarquables travaux sur les modifications allo- 

 tropiques du fer, a eu recours au refroidissement dans l'air liquide. Il a signalé récem- 

 ment {Comptes rendus, t. CXXVlll, p. iSgS, 5 juin 1899) deux aciers à 29,07 et 

 3,77 pour 100 de nickel qui deviennent magnétiques dans l'air liquide. 11 a, de plus, 

 démontré que, dans l'austénite, le carbone seul, sans aucun auxiliaire, abaisse le 

 point de transformation du fer bien loin au-dessous de 0°. Ces résultats sont confir- 

 més et généralisés par nos propres constatations. 



